— 139 — 



Quanto all'influenza della densità di corrente Lo già detto come essa 

 fosse difficile a computarsi data l' irregolarità dei blocchetti adoperati. Tut- 

 tavia in alcuni casi essa dovette essere straordinariamente alta. In una 

 esperienza con un blocchetto assai regolare di uranio essa ammontò certo 

 a non meno di 7-8 Amp. per dm 2 . L'elettrolisi fu eseguita a 0°, o in ni- 

 trato potassico 7, . Si riunirono così le condizioni più adatte al passivamento 

 e cioè alta densità di corrente, alta concentrazione di un anione di solito 

 passivante, bassa temperatura (quesf ultima condizione era particolarmente 

 interessante, data l' ipotesi di Hollis (') che esista una specie di temperatura 

 critica per il passivamento). I risultati — tenuto conto che si ebbe sviluppo 

 di gas — permettono di concludere che anche in queste condizioni la solu- 

 zione non avviene in modo diverso da quello osservato in tutti gli altri casi. 



Dal complesso di tutte le esperienze — sempre avuto riguardo al fatto 

 ehe il fenomeno anodico è qui complicato dalla presenza delle impurezze 

 del metallo — si può dunque concludere che la valenza sotto la quale esso 

 si scioglie è la valenza 4. Devesi tuttavia porre in rilievo che la conclu- 

 sione tratta dalle risultanze sperimentali è strettamente subordinata all' ipo- 

 tesi che il comportamento elettrolitico del metallo impuro per carburo non 

 differisca sostanzialmente dal comportamento del metallo puro : ho già detto 

 le ragioni di questa ipotesi: mi riservo però di controllarne il valore nel 

 presente caso se mi sia possibile di avere a disposizione dell'uranio purissimo. 



Per quanto riguarda la passi vabilità del metallo studiato, i risultati 

 ottenuti concordano colle misure di potenziale di Muthmann e Fraun- 

 berger ( 2 ) e sono confermati da esperienze di polarizzazione anodica da me 

 eseguite in nitrati, solfati e cloruri. 



Il metodo adoperato in queste misure fu il seguente. Alla cella costi- 

 tuita da uno dei soliti anodi di uranio e da un catodo di platino immersi 

 nell'elettrolita da sperimentare (senza diafragma) veniva applicata una f.e.m. 

 che si derivava da un ponte, gli estremi del quale erano in connessione con 

 accumulatori. Un voltmetro inserito tra i morsetti della cella indicava la 

 f. e. m. applicata che si poteva variare a piacere per mezzo del tasto mobile 

 del ponte. 



Di fronte all'uranio anodo pescava l'estremità di un sifone: l'altra estre- 

 mità di questo era immersa in un piccolo recipiente contenente lo stesso 

 elettrolita della cella e qui era immersa anche la branca di un elettrodo 

 decinormale a calomelano. Si adoperò il metodo di compensazione : come stru- 

 mento a zero serviva un elettrometro capillare. 



Nel circuito della cella era inserito un milliamperometro (In una prima 

 serie di esperienze si era inserito invece di un milliamperometro un galva- 



0 Proc. Phil. Soc. 12. 462. 

 (») Loc. cit. 



